240 Sehr a u f. 



auf den Handstücken aufsitzenden Kiystallen haben die Mehrzahl 

 einspringende Winkel in ihrer Pyramidenzone gezeigt. 



Um nun die gewonnenen morphologischen Daten auch deut- 

 lich zu versinnlichen, habe ich die wichtigsten Vorkommnisse 

 schematisch dargestellt. 



Fig. 7 stellt einen möglichst symmetrischen Krystall dar 

 mit den Flächen 



c p r q m h r. fa d 



001 112 111 332 16-16-3 110 16.16.3 111 112 0.16-3 

 oP IP P |P V'^ <=>^P —iP —P —\P jPoo 



P' ^' f^k 4 ^dl '^' ^32 *J ^^ ^ili 



Fig. 8 einen Zwilling nach 001 (oP). 



P 



c (j) r. H 



001 112 lir 16-16-3 111 112 



oP —\P —P -^P P \P 



P' ^^' ^\ bh d\ ff' 



Fig. 9 einen Zwilling nach 100 oo:^^oo 



Schliesslich muss ich erwähnen, dass ich das v^orliegende 

 Material, worunter sich einzelne ziemlich gut durchsichtige Platten 

 nach 001 befanden, zu benutzen versuchte, um die optischen 

 Eigenschaften zu bestimmen. Im Mikroskop erkennt man leicht, 

 dass die optischen Hauptschnitte parallel den Diagonalen der 

 plattenförmig entwickelten Fläche c (001) liegen, allein auch die 

 Anwendung sehr dicker Quarzkeile gab keine Interferenzcurven. 

 Man kann deshalb auch keinen Schluss auf die relative Grösse 

 der Hauptscliwingungsaxen machen, sondern erkennt nur das 

 Vorhandensein sehr starker Doppelbrechung. Ebenso konnte 

 weder in Luft noch mittelst der Methode der Immersion in Ol im 

 Mikroskop bei Anwendung der Platten parallel c (001) ein Axen- 

 bild gesehen werden. Das Material ist theils zu klein, theils zu 

 wenig vorhanden, theils zu spröde, um die Herstellung anders 



